Miueralbildung in Schmelzmassen etc. 61 



Dass das Kupfer in den hiesigen Fällen ursprünglich 

 sich in aufgelöstem Zustande in dem schmelzenden Silikatfluss 

 befand, — wie ein Salz in Wasser, — folgt unmittelbar 

 daher, dass wir es jetzt in krystallinischen Aussonderungen 

 finden, die gleichmässig durch die ganze Masse vertheilt 

 sind, und von denen jede einzelne ein selbständiges Individ 

 bildet 1 ); an Fig. 20, e sehen wir auch den bekannten «Hof» 

 um die im Wachsthum begriffenen Kupferkrystalle. — Die 

 Vorgänge bei dieser Auflösung darf man sich in folgender 

 Weise vorstellen: zuerst ist Cu o mit dem Silikate zusam- 

 mengeschmolzen, später ist dies Cu 2 O-Silikat durch irgend 

 welche Reductionsmittel 2 ) reducirt worden, das hierdurch 

 resultirende atomistisch feine metallische Kupfer ist fort- 

 während in der Auflösung geblieben, und zuerst bei der 

 Abkühlung hat es sich krystallinisch ausgeschieden. — Es 

 scheint nicht, dass die Schlacken in nennenswerthem Grade 

 auf das schmelzende Kupferbad auflösend einwirken können. 



Auch metallisches Silber und Gold kann von den Silikat- 

 schmelzflüssen (Glassätzen der Glashütten) aufgelöst werden. 



Monosulfide, 



■( CaS, MnS, FeS, ZnS und isomorfe Mischungen derselben, — 

 Oldhamit, Manganblende, Troilit, Zinkblende). 

 Um die Individualisation der obigen Monosulfide in den 

 Silikatmagmata näher erörtern zu können werden wir zuerst 



*) Die von den Schlackenmassen mechanisch mitgerissenen Tropfen 

 von metallischem Kupfer erscheinen nach der Erstarrung in verein- 

 zeinten Ktigelchen, ohne irgend welche sicher nachweisbare Kry- 

 stallbegrenzung. — Bei den vorliegenden Concentrationsschmelz- 

 ungen an Halsbrückner Hütte wurde nicht gediegenes Kupfer, 

 sondern Kupferstein dargestellt. 



a ) Wahrscheinlich am öftesten FeO (2 FeO -f Cu B = Fe a O a + öu a ), 

 gelegentlich bei den Gaarschlacken vielleicht CO, welches Gas 

 auch von der Schlackenmasse aufgelöst werden kann. 



